236 Wagner, 



säure, oder besser durch Eintragen von fein zertheiltem 

 Jod in schwefligsauren Baryt, der im Wasser suspendirt 

 ist: (BaO, SO2 -f J -f- HO = BaO, S03 -f- JH), von 

 Jod- und Bromkalium (durch Zersetzen von Jod- oder 

 Brombaryum mit Kalisulfat, oder durch Sättigen der aus 

 schwefligsaurem Baryt erhaltenen Jodwasserstoffsäure mit 

 kohlensaurem Kali), von wässeriger unter chlorigsaurer 

 Säure (aus unterchlorigsaurem Baryt und Schwefelsäure) 

 U.S.W. Von der Ferrocy anwasserstoffsäure (nach 

 gleichem Principe erhalten) Avird unten die Rede sein. 



Wie aus dem Vorstehenden zur Genüge .hervorgeht, 

 wird ein grosser Theil des Schwerspathes, welchen die 

 Barytindustrie in Anspruch nimmt, dem Handel in Ge- 

 stalt von Barytweiss überliefert. In der Regel kommt 

 es in Teigform — Blaiic fix en päte — mit 20 — SOProc. 

 W^asser vor. Das Barytweiss hat seit etwa 6 Jahren als 

 Wasserfarbe bei der Tapeten-, Buntpapier- und Karten- 

 fabrikation ausgedehnte Anwendung gefunden und scheint 

 überhaupt für viele Zwecke ein Ersatzmittel für Bleiweiss 

 und Zinkweiss werden zu wollen. Das blendende Weiss 

 dieser Farbe ist durch kein anderes Material zu ersetzen, 

 es ist indifferent gegen jede Einwirkung der Luft, der 

 Sonne und der Temperatur, wird durch schwefelwasser- 

 stoffhaltige Exhaltionen nicht gedunkelt und hat in mehreren 

 Schichten dünn mit Leimlösung aufgetragen eine Deck- 

 kraft, welche der des reinsten Kremserweiss am nächsten 

 steht. Bei den geringen Herstellungskosten und dem ge- 

 ringen specifischen Gewichte ist der Preis kaum ^/3 gegen 

 den von Bleiweiss. Als Bindemittel wendet man an 

 Leim oder Kleister, oder auch ein Gemenge von Kleister 

 und Wasserglaslösung. Mit Oelfirniss angerieben deckt 

 das Barytweiss wenig, gut dagegen, wenn es mit einem 

 gleichen Gewichte Zinkweiss gemischt ist. Dass das 

 Barytweiss als Oelfarbe nicht geeignet erscheint, mag 

 seinen Grund zum Theil darin haben, dass es in Folge 

 seiner chemischen Beschaffenheit durch das Oel nicht 

 zersetzt wird, während bei der Anwendung von Zinkweiss 



